384 Professor H. Moissan [June 1, 



voisines de ce tube froid, de tres petits cristaux jaunes brillants et 

 d'apparence cubique. Get or est accompagne d'une petite quantite de 

 chaux distillee et de graphite. 



Ce melange, debarrasse de la chaux par un traitement a I'acide 

 acetique etendu, renferme de Tor tellement divise que cette poussiere 

 reste en suspension dans I'eau, en lui donnant, par transparence, une 

 coloration verte. 



Enfin, en recueillant la vapeur d'or condensee sur une cloche en 

 verre mince, nous avons obtenu un depot d'une belle couleur pourpre 

 forme d'un melange de chaux et d'or distille. 



Ces experiences de la distillation de I'or out ete repetees dans un 

 tube de charbon en plagant le metal dans une nacelle de graphite. 

 De meme que dans I'experience precedente, on voit nettement le 

 metal, fondre sous Taction de Tare electrique, puis apres une minute 

 80 secondes entrer en ebullition. La vapeur, qui s'eleve de la nacelle 

 rencontre la partie superieure du tube qui est fortement chauffee, eile 

 reste completement transparente, puis vient se condenser dans les 

 parties f roides sous forme d'une veritable pluie de globules d'or, d'une 

 excessive finesse. Dans une de ces experiences, en chauffant 4 minutes 

 avec un courant de 500 amperes sous 110 volts, nous avons distille 

 17 gr. de metal. Dans la partie condensee, au milieu d'un grand 

 nombre de spherules metalliques, on rencontre quelques petits cristaux 

 d'or. Le lingot, examine avec soin apres I'experience, etait encore 

 reconvert de ce voile noir de graphite dont nous avons parle precedem- 

 ment. 



Nous pouvons conclure de nos experiences que For est plus diffi- 

 cilement volatil que le cuivre. En chauffant, en effet, dans les memes 

 conditions, ces deux metaux, on voit se produire I'ebullition dans un 

 temps beaucoup plus court pour le cuivre que pour I'or. De plus, a 

 la temperature de fusion de la chaux, I'or est deja volatil. 



Nous rappellerons que d'apres MM. Krafft et Bergfeld * la diffe- 

 rence entre le commencement de la vaporisation et le point d 'ebullition 

 dans le vide est la meme que celle qui existe entre le point d'ebuUition 

 dans le vide et la temperature d'ebuUition, a la pression atmospherique. 

 Dans ces conditions, I'or, commen9ant a donner des vapeurs dans le vide 

 a 1070^ C. et bouillant dans le vide a 1800° C. aurait 2530° C. comme 

 point d'ebuUition a 760 mm. 



Les proprietes chimiques de I'or distille sont les memes que celles 

 de I'or martele ou du metal f ondu, reduit en poudre fine. Son attaque, 

 soit par I'eau regale, soit par I'eau de chlore, depend de la tenuite de 

 I'echantillon mis en experience. II en est de meme de I'attaque par 

 le fluor ou par un melange d'acide sulfurique chaud et de perman- 

 ganate de potassium. De telle sorte que I'or pulverulent, produit par 

 condensation brusque de sa vapeur, ne nous a fourni aucune reaction 

 capable d'indiquer I'existence d'une variete allotropique de ce metal. 



* Krafffet' Bergfeld. Vide siqjm. 



